TRIAZENE ԽՄԲԻ ԳՈՒՅՔԻ ՀԵՏԱՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ պարունակող բաղադրիչների սինթեզ   Դրանք կարող են օգտագործվել որպես իոնիտներ, հատկապես կիսաթափանցիկ թաղանթների համար, դժվար լուծվող հեղուկներն ու գազերը բաժանելու համար, որպես զգայուն սենսորներ տարբեր նյութերի քանակական գնահատման համար, ինչպես, օրինակ, բնական էներգիայից էկոլոգիապես անվտանգ էլեկտրականություն ստանալու համար [1]:   Այս նպատակների համար օգտագործվող և կարող են օգտագործվել պոլանիլիններ, պոլիտիոֆեն, պոլիպրիրոլ, պոլի-պ-ֆենիլեն և այլն:  Որպես էլեկտրոակտիվ պոլիմերներ, արոմատիկ տրիազենի խմբեր պարունակող պոլիմերներ, որոնք կարող են լուսային հաղորդակցություն ցուցադրել լույսի երկար ալիքի տարածքում (300-550 նմ), պոլիմերացված պոլիմերների շրջանում չեն ուսումնասիրվել:   Chainնող շղթայում 1․3 տրիազենդիլային միավորներ պարունակող համակցված պոլիարիլները `իրենց յուրահատուկ քիմիական կառուցվածքի, տուտոմերների և E, Z- իզոմերների առկայության, ինչպես նաև լավ բարդացնող նյութերի շնորհիվ կարող են որոշակի հետաքրքրություն ներկայացնել որպես էլեկտրոակտիվ պոլիմերներ:   1․3-triazendyl խումբը պարունակող պոլիմերները լուսազգայուն միացություններ են և ուսումնասիրված են միկրոէլեկտրոնիկայում կիրառելու համար [3-8]: Որպես կատալիզատոր օգտագործվում են տրիազոլ պարունակող պոլիմերների կոմպլեքսներ Fe, Cu, Zr, Pd և Ru- ով [9, 10]:   Էլեկտրական հատկությունների ուսումնասիրության տեսանկյունից պոլիմերների կիրառման նոր նոր հնարավորություններ, քիչ ուսումնասիրված և այն պոլիմերների խումբը, որի արդյունաբերական սինթեզը հեշտությամբ իրագործելի է, հիմնական պոլիմերային շղթան ՝ տիազոլ -1-ը պարունակող համակցված պոլիարիլներն են: 3-դիիլային միավորներ: Տրիազեն պարունակող պոլիմերներ ստանալու մեթոդներից մեկը `արիլդիազոնիումի աղերի համադրությունը ամինների հետ:   Համակցված տրիազեն պարունակող պոլիմերներ ստացվել են այս մեթոդով `հիմնվելով բենզիդինի վրա [11], ինչպես նաև տրիազենի խմբով զուգակցված պոլիմերները սինթեզվել են p-fenylenediamine- ի վերլուծության միջոցով p-fenylenediamine հարստության միջոցով [12]:  Ոլորտի գիտական ​​տվյալների հիման վրա, ինչպես նաև հաշվի առնելով այն փաստը, որ մինչ այժմ բազում շղթայական տրիազենի խումբ պարունակող զուգակցված պոլիմերներ կան, ուսումնասիրվել են հիմնական տրիազենի խմբերը պարունակող սինթեզված համակցված պոլիմերները ՝ տրիազենի խմբերը համատեղելով NH2 / NH- ի վրա հիմնված Nm2 բազային խումբ: -դ (4-ամինոֆենիլ) 1,4-բենզոքինոնոդիիմին), 4 1,4-դի [N (4-ամինոֆենիլ) -1,4-բենզոքինոնոդիիմին-Ն'-իլ] բենզոլամին [13]:  Յոդով դոպինգ կատարելով `ստացվել է պոլիմերների էլեկտրոակտիվ հատկությունների ուսումնասիրություն: P-FDA- ի հետազոտություն նատրիումի նիտրիտով և հարմարեցուցիչների հետ միասին (1): 2 1) մոլային հարաբերակցությամբ: 0,48863 գ (0,79 մմոլ) p-FDA հավելված ավելացվել է 0,48 մլ 35% աղաթթվի լուծույթին 45 րոպե սենյակային ջերմաստիճանում:  Theերմաստիճանը իջնելով 10 -10 ° C, 0,1109 գ (1,6 մմոլ) նատրիումի նիտրիտ դանդաղորեն ավելացվեց լուծված 0,4 մլ ջրի կաթիլների: Ստացված ստացված դիալիզացված p-FDA լուծույթին ավելացվել է 0,215 գ (0,75 մմոլ) չորս կտրիչ և բարձրացնելով ջերմաստիճանը մինչև -5 ° C:  15 րոպե հետո դանդաղ ավելացրեք 1,8 գ նատրիումի ացետատի լուծույթ, որը լուծարվել է 1,8 մլ ջրի մեջ 268 Կ ջերմաստիճանում, մինչև pH = 5, իսկ 30 րոպե անց տեղադրեք սառնարանում:   Արձագանքի խառնուրդը 4 օրվա ընթացքում չեզոքացվել է նատրիումի բիկարբոնատային լուծույթով մինչև pH> 7:   Լուծույթը զտվեց և նստվածքը լվացվեց ջրով մինչև չեզոք, այնուհետև եթեր:  Դրանից հետո բաժանվել են 0,02 գ մեթանոլ լուծելի և 0,145 գ անլուծելի: (պոլիմեր I) մասեր:  Նյութերը չորացրեցին 323–343 Կ կայուն քաշով և 2 կՊա ճնշման տակ: P-FDA հետազոտություն նատրիումի նիտրիտով և պենտամերի հետ համատեղ (1): 2 1) մոլային հարաբերակցությամբ: 0.4437 գ (0.683 մմոլ) p-FDA- ով 45 րոպե սենյակային ջերմաստիճանում ավելացվել է 0.44 մլ 35% աղաթթվի լուծույթ:  -Երմաստիճանը -10 ° C- ից մինչև -14 ° C իջեցնելով `դանդաղորեն կաթիլով ավելացվեց 0,949 մլ ջրի մեջ լուծված 0,09425 գ (1,366 մմոլ) նատրիումի նիտրիտ:  Արդյունքում ստացված դիալիզացված p-FDA լուծույթին ավելացվել է 0.215 գ (0.75 մմոլ) չոր պենտամեր, և բարձրացնելով ջերմաստիճանը մինչև -5 ° C:  15 րոպե անց 1,65 մլ ջրի մեջ լուծարված 1,553 գ նատրիումի ացետատի լուծույթ դանդաղորեն ավելացվեց 268 Կ ջերմաստիճանի դեպքում մինչև pH = 5, իսկ 1 ժամ հետո դրվեց սառնարան: Հաջորդ օրը ռեակցիայի խառնուրդը 3 ժամ խառնվեց 273 Կ-ով:  Ռեակցիայի խառնուրդը ֆիլտրվեց, նստվածքը լվացվեց և pH = 7 սառցե ջրով:  Մնացորդը բազայացվեց նատրիումի բիկարբոնատային լուծույթով և pH> 7-ով:  Լուծույթը զտված է, և նստվածքները ջրով լվանում են չեզոք միջավայր:   Այնուհետև լուծարվում է 0,023 գ լուծվող էմեթանոլի մեջ: լուծվող չլուծվող ՝ 0,185 գ (պոլիմեր II) մասեր: Բենզիդինի փորձարկում նատրիումի նիտրիտով և հարմարեցուցիչների հետ միասին (1): 2 1) մոլային հարաբերակցությամբ: Փորձը կատարվել է p-FDA- ի փոխարեն օգտագործելով I անալոգային պոլիմեր. 0,068 գ (0,37 մմոլ) բենզիդին, 0,2 մլ 35% հիդրոքլորային թթու լուծույթ, 0,051 գ (0,74 մմոլ) նատրիումի նիտրիտ ՝ լուծված 0,45 մլ, 0,107 (0,37 մմոլ) հարմարեցնող 0,9 գ նատրիումի հիդրացետատ, որը լուծարվել է 1 մլ ջրի մեջ: Լուծվող մեթանոլում ՝ 0,005 գ: լուծվող չլուծվող ՝ 0,15 գ (պոլիմեր III):   Նյութերը չորացրեցին 323–343 Կ – ի կայուն քաշի և 2 կՊա ճնշման տակ: Յոդով պոլիմերների դոպինգ: Պոլիմերի որոշակի քաշի ավելացվեց 0 volume178 N յոդի տետրաքլորիդ լուծույթի որոշակի ծավալ, որը սենյակային ջերմաստիճանում մնաց մութ տեղում 3 օր:  Այնուհետև այն զտվեց, զտիչը մեկ անգամ ողողվեց փոքր քանակությամբ ածխածնի տետրաքլորիդով, այնուհետև տեղադրվեց ֆոսֆորի պենտօքսիդ պարունակող չորացման սարքում և չորացրեց `հաստատուն քաշին ավելացնելով ջրային վակուում:   Ֆիլտրը տիտրացվել է նատրիումի թիոսուլֆատի լուծույթով ՝ օսլայի ներկայությամբ: Հողի խորությունը տապակի մեջ, ինչը խանգարում է արմատավորմանը, հաշվարկվում է ինչպես դոպինգից հետո պոլիմերի կշռման և ավելացման հիման վրա: Ստացված տվյալների քննարկում: Նախորդ աշխատանքի հիման վրա կատարվել է անիլին օլիգոմերային բեկոր պարունակող պոլիմերների սինթեզ ՝ տրիազենային խմբերի միացած կազմով. PFDA զննում նատրիումի նիտրիտով, զուգակցելով տրիմերի և պենտամերի 1: 2 1 մոլային հարաբերությամբ ստացվել են պոլիմերներ (սխեմա 1): Սխեման 1. n = 1 - պոլիմեր I, n = 2 - պոլիմեր II տրիազենային խմբերի կողմից միացված անիլինային օլիգոմերների կառուցվածքը (սխեմա 2): Սխեման 2. n = 1 - պոլիմեր III Քվինոնոդիումի խմբերը ունեն բավականին բարձր արձագանքման կարողություն, և այն փաստը, որ ստացված պոլիմերներն անլուծելի են օրգանական լուծիչներում, խանգարում է կառուցվածքի հաստատմանը:  Կառուցվածքային խնդիրները պարզաբանելու համար պարզ Ընտրված մեթոդի ճշգրտությունը պարզելու համար սինթեզվել է տրիազենի խմբեր պարունակող մոդելի միացություն `անիլինի հետազոտություն կատարելով` անիլինը զուգակցելով հարմարվողականների հետ:  Նատրիումի նիտրիտ 1: 1,12 մոլային հարաբերություն, անիլին: հարմարվողական 2: 1-ի մոլային հարաբերակցությամբ, պարզվել է, որ ստացված պոլիմերային կառուցվածքը համապատասխանում է մոդելի կառուցվածքին (սխեմա 3):  Սա ցույց է տալիս, որ ռեակցիաները տալիս են պոլիմեր I, պոլիմեր II և պոլիմեր III: Սխեման 3 Որոշվել է ստացված պոլիմերների էլեկտրական հաղորդունակության կախվածությունը յոդի դոպինգից (աղյուսակ 1): Աղյուսակ 1. Պոլիմերներ ե: մ: ի: լ: o: Հ.   Նյութ: n: գ, մմոլա p: o: դ: J-iDopanningml, խորությունը ՝ ըստ Տեսակարի էլ. փոստի զանգվածի տիտրում / սմ Pol անգ I 1. 7 Pol II 1 71 8.6 Պողոս III 1 7 1 8.6. Պոլիմեր I- ի և նույն պոլիմերային դոպինգի նույն խորության դեպքում պոլիմեր II- ն մոտ երկու կարգով ավելի մեծ էր, իսկ ամենաբարձրը `Պոլիմեր III- ի էլեկտրական հաղորդունակությունն էր:  Այսպիսով, մենք սինթեզել ենք նոր հաղորդող պոլիմերներ, որոնք իրենց կառուցվածքում պարունակում են տրիազենի խմբեր: ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ Կապված 1-արիլ-3-ալկիլտրիազենները ՝ որպես կատալիզացման համար մոդուլային լիգանդներ: Մաս 2.   Screenուցադրություն [8] Anderson MR, Mattes BR, Roiss H., Kaner RB, Gas Separation Membranes. [10] MacDiarmid AG, սինթետիկ մետաղներ:  վեպի դերը օրգանական պոլիմերների համար, Անժեվանդտ Միքայել Թորոսյան, Մարտիկյան ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻՉՆԵՐ, ՈՐՈՆՔ ՉԻ ՏՐԻԱENԱENԱՆESԻ ԽՄԲԻ ՏԵԽՆԻԿԱ պարունակող Հիմնաբառեր. տրիազոլ, էլեկտրամագնիսականություն, հաղորդունակություն ։

Իրականացվել  է  տրիազենային  խմբերով  միացված  անիլինի  օլիգոմերային  ֆրագմենտ  պարունակող  պոլիմերների  սինթեզ։
   Տրիազենային  խմբերով  կապված  անիլինի օլիգոմերների կառուցվածքի և հատկությունների հետագա ուսումնասիրությունները  շարունակվել  են։
   Պոլիմերի  կառուցվածք  ներմուծվել  է  բենզիդինային  ֆրագմենտ։
   Ստացվել  է  պոլիմեր,  որի  կառուցվածքում  բենզիդինային  միավորները  տրիազենային  խմբերով  միացված  են  անիլինի  օլիգոմերներին։
   Ուսումնասիրվել  են  նաև յոդով դոպացված պոլիմերների էլեկտրահաղորդիչ հատկությունները։
